73 



hervorgebrachten Enden der Hanffaser sind von jenen der Baum- 

 wolle und des Leins vollkommen verschieden: sie erscheinen näm- 

 lich niemals langfaserig-, nur selten kurzfaserig, meistens, in Folge 

 der grossen Spröde des Hanfbastes, abgebrochen. 



4. Strohfaser. 



Ich bin leider trotz vieler Bemühung nicht in Besitz von 

 echten Strohpapieren gekommen. Da es sich nun vermuthen lässt, 

 dass die Hauptmasse des aus Stroh bereiteten Papieres aus Bast- 

 zellen bestehen wird, aber aus einigen Gründen die grosse Wahr- 

 scheinlichkeit vorliegt, dass auch noch andere Zellen des Strohes 

 in's Papier wandern werden — wir werden im Maispapier Bast- 

 zellen, Epidermiszellen und Gefässfragmente finden — : so glaube 

 ich am besten zu thun, wenn ich die mikroskopische Prüfung aller 

 Zellregionen der Strohhalme hier anführe. Die obersten und die 

 untersten Halmtheile, ebenso die Halmknoten liess ich bei der 

 Untersuchung ausser Acht, da dieselben aus leicht begreiflichen 

 Gründen ohnehin nicht in's Papier gelangen. Ich untersuchte Roggen-, 

 Gersten-, Weizen- und Haferstroh. Alle diese Stroharten besitzen 

 Ring-, Spiral- und getüpfelte Gefasse, die sich bei den verschie- 

 denen Sorten nicht wesentlich von einander unterscheiden. Die 

 Ringe und Spiralen der Gefässe fallen gewiss, wie es bei der Behandlung 

 mit der Nadel der Fall ist, beim Verarbeiten des Strohes aus den Ge- 

 fässen heraus. Gelangen, was ich doch keineswegs behaupten will, 

 diese Ringe — selbe haben im Mittel einen grossen Durchmesser von 

 0.0345 und einen kleinen von 0.0276 °™ — in's Papier, so sind sie für 

 die Erkennung des Papiermateriales sehr brauchbar. 



Ich habe ferner in allen Stroharten dünnwandiges und gross- 

 zelliges (viel) und dickwandiges schmalzeiliges (wenig) Parenhym 

 beobachtet, welches sich so leicht von den Gefassbündeln abtrennen 

 lässt, dass es gewiss nicht in's Papier kömmt. 



Die Bastzellen aller von mir untersuchten Stroharten sind ziem- 

 lich gleichartig ausgebildet. Ihre natürlichen Enden sind spitz. Bei 

 Roggen, Weizen und Gerste habe ich bloss urverzweigte, bei Hafer 

 manchmal mit kleinen spitzen Nebenästen versehene Bastzellen ge- 

 sehen. Die unveränderte Bastzelle aller Stroharten wird durch 

 Kupferoxyd-Ammoniak smaragdgrün bis bläulich und quillt hierbei 

 gar nicht auf. In den Strohpapieren befinden sich diese Zellen gewiss 

 in einem anderen Zustande, indem durch den Fabrikationsprozess die 

 Infillralions- und Umsetzungsprodukte der Zellwand, die dem Kupfer- 

 oxyd-Ammoniak den Weg verlegen, gewiss entfernt wurde i). Man 

 kann diese Körper auch im kleinen durch Chromsäure entfernen und 

 erhält dann reinweisse Zellen, die durch Kupferoxyd-Ammoniak ge- 

 bläut und gelöst werden. Erfolgt die Reaktion an den Zellenden, so 

 wird die Zellwand partienweise aufgetrieben und abgestossen, worauf 



') In der That habe ich solche Ringe in Maisfaser-Papieren gefunden. 



W. 



